54 Karsten 



Veränderung der Farbe jederzeit, und eine Veränderung des Gefüges in 

 dem Fall verbunden, wenn Weifsglübbiize beim Härten angewendet wird, 

 und wenn das Eisen vorbei' anhaltend in hinlänglich starker Hitze mit 

 Kohle cemenlirt oder geglüht worden war. Der gehärtete Ceinentstahl 

 unterscheidet sich von dem weichen , nicht gehärteten und langsam er- 

 kalteten, durch die lichtere Farbe. Das Gefüge des in der Weifsglüh- 

 hitze gehärteten Stahls scheint aus groben , sehr glänzenden , weifsen 

 Körnern zu bestehen , und die Sprödigkeit ist dabei so grofs , dafs sich 

 der gehärtete Stahl im Mörser zerpulvern läfst. In diesem Zustande 

 hat er auch seine Schweifsbarkeit zum Tbeil verloren. 



Der durch Cememiren oder Glühen des Slabeisens mit Kohle be- 

 reitete Stahl verliert von seiner Eigenschaft : durch schnelle Tempera- 

 turveränderung , oder durch das sogenannte Härten , härter zu weiden, 

 immer mehr , je öfter er im offenen Feuer geglüht und zusammen ge- 

 schweifst wird. Bei dem aus Pioheisen bereiteten Stahl , oder dem so- 

 genannten Roh stahl, ist dies in einem geringeren Grade der Fall, 

 und in einem noch geringeren Grade zeigt der Stahl diese Eigenschaft, 

 welcher durch Schmelzen des Gementstahls oder des Rohstahls in ver- 

 schlossenen Tiegeln erhalten wird und welcher unter dem Namen Gufs- 

 stahl bekannt ist. 



Der in verschlossenen Tiegeln geschmolzene Stahl zeigt immer 

 eine geringere Schweifsbarkeit , erlangt aber bei geringerer Temperatur- 

 verschiedenheit eine gröfsere Härte, als der Cementstahl, oder der Roh- 

 stahl , woraus er bereitet worden ist. Cementstahl , welcher sich noch 

 sehr gut schweifsen läfst , und eine lichtrothe Glühhitze beim Härten 

 verträgt, verliert die SchweifsbAkeit fast gänzlich, nimmt dagegen aber 

 schon in der braunrothen Hitze einen hohen Grad von Härte an, wenn 

 er in Tiegeln umgeschmolzen worden ist. Wird er bei demselben Grade 

 der Hitze gehärtet, bei welchem der Cementstahl den höchsten Grad der 

 Härte bekommt , welchen er anzunehmen fähig ist , so verhält sich der 

 Gufsstahl eben so wie der in zu grofser Hitze gehärtete Cementstahl, 

 d. h. , er wird mürbe und bekommt ein grobes, glänzendes Gefüge von 

 weifser Farbe. 



Der gehärtete Stahl wird durch Glühen im offenen Feuer oder 

 zwischen Kohlen wieder weich, wenn er nach dem Glühen langsam 



